ТЭ1/Алебастр
АЛЕБАСТР, полуводный гипс; его хим.
состав ; при затворении
с водой образует жидкое тесто, быстро
и с заметным выделением теплоты
схватывающееся на воздухе. Употребляется
в строительном деле для штукатурки, для
отливки орнаментов, скульптурных
изделий и т. п. Удельный вес 2,3 — 2,8.
Получается обжигом природного двуводного
гипса  при 130—190° до
прекращения выделения пара из гипса; гипс
при обжиге кипит, как жидкость.
Небольшие количества гипса можно обжигать в
чугунных котлах или на железных
противнях. Кустари-крестьяне пользуются для
обжига обыкновенными русскими печами.
При более крупных заготовках служат
очелочные печи с решетчатым подом и
шахтные. А. получается сероватым от сажи и
не годится для лепных работ. Белый А.
хорошего качества м. б. получен в печах
Залесского, где гипс загружается в особые
камеры и обжигается газами, идущими
вокруг камер по каналам. Существуют печи
непрерывного действия, а также аппараты
для обжига гипса перегретым паром. Чем
сильнее произведен обжиг, тем медленнее
происходит схватывание затворенного А.
При t° обжига до 400° получается
безводный гипс — пережог, очень долго
схватывающийся, практически непригодный,
подобный природному ангидриту (). При
190—200° получается «растворимый
ангидрит», схватывающийся медленнее, чем
нормально обожженный (130—170°). Формы
для отливок делаются гипсовые и клеевые.
Последние не годятся для особо
тщательных работ и при употреблении А.,
выделяющего много тепла при схватывании. При
испытании А. обращают внимание на
белизну, тонкость помола, скорость
схватывания и сопротивление разрыву. Отличают
начало схватывания — утерю текучести
(предельный срок отливки) и конец его — утерю
пластичности (предельный срок обработки
лопаткой). Сопротивление разрыву
определяется на приборе Михаэлиса, как для
цемента. Образцы изготовляются «нормальной
густоты», определяемой особым испытанием.